ELEKTRISCHE UNTERSUCHUNGEN. 
33 
d. Silberdraht in der Flamme. 
Der Draht S war 1"'"' dick; in die Lampe tauchte ein anderer 
dünner Silberdraht S. 
Elektromotorische Kraft beim Aufdrucken des Drahtes S' auf den 
Docht vor dem Glühen SAS r = 0, nach dem Glühen SAS' = 0,1. Der 
Silberdraht S' sah nach dem Glühen an den in der Flamme befindlich 
gewesenen Theilchen matt und weisslich aus. 
Elektrische Spannung während des Glühens s AS = 0,80. 
e. Kupferdraht in der Flamme. 
Der Draht K' war 1,1 mm dick; ein zweiter dünner Kupferdraht Ä’ 
wurde in die Lampe getaucht. 
Elektromotorische Kraft beim Aufdrücken des Drahts K auf den 
Docht vor dem Glühen K' AK = 0,05. Der Draht hatte sich beim Glü- 
hen oxydirt, und wurde mit dieser Oxydschicht nach dem Erkalten auf 
den Docht gedrückt, wobei die elektromotorische Kraft KAK’ = 0,13 
gefunden wurde. 
Beim Erhitzen und Glühen betrug anfangs die elektrische Span- 
nung k' AK= 0,5, und stieg zuletzt auf 0,85. 
f. Eisendraht in der Flamme. 
Der Draht E' war 1,5 ram dick; ein zweiter Eisendraht E war in die 
Lampe getaucht. 
Elektromotorische Kraft beim Aufdrucken des Drahts E auf den 
Docht vor dem Glühen EAE' = 0,05. Während des Glühens hatte sich 
der Draht stark oxydirt, und mit dieser oxydirten Stelle auf den Docht 
gedrückt, zeigte sich eine elektromotorische Kraft EAE' = 0,52. 
Beim Glühen betrug die elektrische Spannung zuletzt e AE= 0,45. 
g. Aluminiumdraht in der Flamme. 
Der Draht Al' war 1,6 mm dick; ein zweiter dünnerer Al tauchte in 
die Lampe. 
Elektromotorische Kraft beim Aufdrücken des Drahtes Al' auf den 
Docht vor dem Erhitzen AlAAÜ = 0,52; beim Erhitzen bog sich der 
Draht; nach demselben mit dem in der Flamme gewesenen Theile auf 
den Docht gedrückt, war die elektromotorische Kraft AlAAl 1 = 0,2. 
Während des Erhitzens betrug die elektrische Spannung at AAl 
1,57; indess musste der Versuch sogleich bei Eintritt des Glühens un- 
terbrochen werden, weil der Draht erweichte und sich bog. 
Abhandl. d. K. S. Ges. d. Wiss. VII. 3 
